2 アーク溶接の概要
2.1 アーク溶接とその分類
アーク溶接はアーク熱を利用して被溶接材（母材）

量は溶接電流に強く依存し、電極の溶融量と溶接電流とをそれぞれを独立に制御することができない。そのため溶接条件選定の自由度は制限され、適切な溶接条
件の設定には熟練が要求される。

の接合部を加熱、溶融することによって、母材の溶融
金属あるいは母材と溶加材を融合させた溶融金属を生成し、それらの溶融金属を凝固させて接合する手法である。アーク溶接は、連続的に一体化された継手部を形成できるため、以下のような長所を持つ。
①継手効率（継手強度）が高い。
②継手構造を簡素化することができる。
③優れた気密性や水密性を持つ。
④厚さに対する制約をほとんど受けない。
⑤材料を節減でき、経済的である。
一方、継手部の加熱あるいは溶加材添加などの影響

図 2.1

を受けるため、以下のような短所も併せもつ。
①溶接金属という新しい異質な材料が生成される。

溶極式溶接と非溶極式溶接

溶融金属中に大気（空気）が混入すると、図 2.2（a）に示すように、ポロシティ（プローホールおよびピッ②溶接熱によって、母材の性質が局所的に変質する。

ト）発生の大きい要因となる。すなわち母材を溶融して溶接するアーク溶接では、大気中の窒素や酸素から③局部的な加熱と冷却によって、溶接変形が発生する。

溶融金属を保護することが重要である。溶融金属を大気から保護する手法には、図 2.2（b）に示す、「フラッ④残留応力が発生し、継手強度に悪影響を及ぼすことがある。

クスを利用する方法」と「シールドガスを利用する方法」がある。

⑤溶接品質に対する外観での良否確認が困難である。
このようなアーク溶接は、アークを発生する電極の特性によって大別され、電極の溶融をほとんど生じな
い非溶極式（非消耗電極式）溶接と、電極が連続的に溶融、消耗する溶極式（消耗電極式）溶接の 2 種類に分類される。非溶極式溶接での電極はアークを発生させるためにのみ用いられ、それ自体はほとんど溶融しない。したがって図 2.1（a）に示すように、溶着金属の添加が必要な場合には溶加材を別途加えなければならない。しかし、溶接電流と溶加材（棒またはワイヤ）

図 2.2

溶融金属（溶接金属）の大気からの保護の添加量はそれぞれ独立に変化させることができ、溶394

接条件選定の自由度は大きい。ただし溶加材の溶融

フラックスを利用する方法では、被覆剤（フラックは、一般に、アークおよび溶融池からの熱伝導によっス）の溶融によって発生するガスで溶融池金属を大気て行うため、非溶極式溶接の作業能率は比較的低い。

から保護する。この場合、ビード表面は凝固スラグで一方、溶極式溶接での電極は、アークを発生させる

覆われるため、溶接後にその除去が必要である。シーと同時に、それ自体が溶融して溶着金属を形成するたルドガスを利用する方法では、アルゴン、炭酸ガスあめ、高能率な溶接作業を行うことが可能である。とこるいはそれらの混合ガスなどを溶接部近傍に吹き付ろが図 2.1（b）に示すように、電極（ワイヤ）の溶融

け、溶融池金属を大気から保護する。フラックスを用

国立科学博物館技術の系統化調査報告

Vol.23 2016. Marchいないためスラグの剥離はほぼ必要なく、自動化やシ抑制する。

ステム化などにも比較的容易に対応することができ、アルミニウム（Al）、銅（Cu）、ニッケル（Ni）、チ

広範囲な産業分野で適用されている。なお、シールド

タン（Ti）およびそれらの合金には O2 や CO2 を含むガスを利用して溶融金属を大気から保護するアーク溶

ガスは使用できないため、100％ Ar あるいは Ar+He

接法は、“ガスシールドアーク溶接”と総称される。

混合ガスをシールドガスとするミグ溶接が用いられ

ガスシールドアーク溶接に用いられるシールドガス

る。これらの非鉄金属の場合、母材表面には十分な酸には表 2.1 に示すようなものがあり、適用できるガス化物が存在し陰極点は安定して形成され続けるため、の種類や組成は溶接法および母材の材質によって異なシールドガスに O2 や CO2 を添加しなくてもアークやる。タングステンを電極に用いるティグ溶接やプラズ

ビード形状が乱れることはない。

マアーク溶接で使用するシールドガスは、アルゴン

アーク溶接を細分化すると図 2.3 のように分類さ（Ar）、ヘリウム（He）または Ar+He 混合ガスなど

れ、非溶極式溶接には“ティグ溶接”と“プラズマアーの不活性ガス、あるいはアルゴンと水素の混合ガス

ク溶接”があり、いずれの溶接法もシールドガスを利（Ar+H2）などに限定され、酸素（O2）を含むガスは用して溶融金属を大気から保護する。溶極式溶接に使用できない。タングステンは、融点が三千数百℃のは、フラックスを利用して溶融金属を大気から保護す

高融点金属であるが、酸化すると融点が千数百℃までる“被覆アーク溶接”、“サブマージアーク溶接”およ

急激に低下するためである。また Ar+H2 混合ガスがび“セルフシールドアーク溶接”と、シールドガスを使用でできるのは、ステンレス鋼（SUS）とニッケル利用して溶融金属を大気から保護する“ミグ溶接”、（Ni）およびその合金に限られる。

“マグ溶接”および“エレクトロガスアーク溶接”がある。なお“アークスタッド溶接”はフラックスも

表 2.1

シールドガス組成と母材材質の組合せ

シールドガスも用いない溶接法であり、溶融金属を外周部に排出することによって健全な溶接継手を形成する。

消耗ワイヤを電極とするマグ溶接では、軟鋼・低合
金 鋼 の 場 合、100 ％ 炭 酸 ガ ス（CO2） あ る い は

図 2.3

アーク溶接の分類

Ar+20%CO2 の混合ガス（いわゆるマグガス）が多用される。またステンレス鋼では、ソリッドワイヤの場
合は Ar+2～5%O2 あるいは Ar+5～10%CO2 の混合ガ
スが、フラックス入りワイヤの場合は主に 100％ CO2
あるいは Ar+20%CO2 の混合ガスが使用される。ステ2.2 溶接アークの性質
2.2.1

アークの特性

ンレス鋼や軟鋼・低合金鋼には、シールドガスに不活

アークは、図 2.4 に示すように、2 つの電極を接触性ガスを用いるミグ溶接を適用することはできない。

（短絡）させて通電し、そのままの状態で引き離すとシールドガスに 100％ Ar を用いると、アークの著し

電極間に発生する。溶接棒、溶接ワイヤあるいはタン

いふらつきや偏向現象が生じ、多量のスパッタが発生

グステン電極棒などの比較的細径電極と母材との間にし、ビード外観も不均一なものとなるためである。こ発生するアークは、一般に電極から母材に向かって拡のような不安定現象には陰極点を形成する酸化物が大がりベル形の形状となる。アークは高温の気体であきく関与しており、Ar に数 % の O2 あるいは CO2 をり、例えばティグアークの場合、中心部で 1 万数千℃、添加して母材表面での酸化物生成を助長することに外周部でも 1 万℃程度の高温を示す。アークは、原子よって陰極点の形成を安定化し、アークの偏向現象をや分子などの中性粒子と、その一部が電離して生じるアーク溶接技術発展の系統化調査395

図 2.4アークの性質

イオンや電子のような荷電粒子とで構成された導電性

図 2.6

溶接電流とアーク電圧の関係を持つ電離気体（プラズマ）である。その電流はほとんど電子によって運ばれ、電流と電圧との積で表されに必要なエネルギーは、ガスの種類によって異なるたるエネルギー（電力）によって維持される。

めである。たとえば熱損失の大きい He をシールドガ

アーク電圧は図 2.5 に示すように、陰極（マイナススに用いると、図 2.7 に示すように、アーク電圧は極）および陽極（プラス極）近傍の電圧降下と、そのAr を用いた場合の 2 倍近い値となり、母材への入熱間のアーク柱電圧降下とで構成される。アーク柱電圧が増加して深い溶込みが得られる。ただし、アークのはアーク長に応じて変化するが、陰極降下電圧および電圧増加はアーク切れを生じやすいことにつながるた

陽極降下電圧はアーク長が変化してもほとんど変わらめ、He 使用時には十分な出力電圧が得られる溶接電ない。このためアーク長を極端に短くしても、アーク源を用いなければならない。

が発生している限り、アーク電圧が数Ⅴ（陰極降下電25

圧と陽極降下電圧の和）以下になることはない。

シールドガス：He

20

15

10

シールドガス：Ar
ティグアーク：溶接電流・200A
5

0

2

4

6

アーク長（mm）

図 2.5

396

アーク電圧の構造

図 2.7

シールドガスの影響

溶接電流とアーク電圧の関係（アークの電流 - 電圧

アークで発生した熱は、電子流とガス気流からの熱特性）は図 2.6 のようであり、大電流域では電流の増伝達とによってアーク柱を介して母材へ運ばれる。そ加にともなって電圧が緩やかに増大する“上昇特性”の一部は熱放射によって失われるが、大部分の熱は母を示すが、小電流域では電流の減少にともなって電圧材に持込まれ、母材を溶融して溶融池を形成する。母が急激に増加する。またアーク長が変化すると、この材に投入された熱のほとんどは溶融池内を移動し、溶特性曲線は電圧（縦）軸に沿って上下方向にほぼ平行

融池と母材との境界（固液界面）を通過して母材へ流移動する。すなわちアーク長とアーク電圧はほぼ比例れ、熱伝導によって散逸する。また溶融池金属の蒸発

し、アーク長を短くするとアーク電圧は減少し、長くが発生する場合には、その表面からも熱の散逸があするとアーク電圧は増大する。

る。

アーク長が同じであっても、シールドガスの種類に平行な導体に同一方向の電流が通電されると、導体

よってアーク電圧は変化する。アークを維持するため間には電磁力による引力が発生する。アークは気体で

国立科学博物館技術の系統化調査報告

Vol.23 2016. March

構成された平行導体の集合体とみなせるから、平行導プラズマ気流の流速は 300m/ 秒を超えることもあ

体間に発生する引力はアークの断面を収縮させる力とり、溶滴移行や溶込みの形成に大きく関与する。上向して作用する。このような作用を“電磁的ピンチ効

溶接や横向溶接などにおいて、重力が作用するにもか果”といい、その力を“電磁ピンチ力”という。

かわらず溶滴が溶融池へスムーズに移行するのは、プ

電磁的ピンチ効果は、溶接ワイヤにおいても同様に

ラズマ気流が存在するためである。またアークは電極作用する。図 2.8 に示すように、固体部分は電磁ピンと母材との最短距離で発生するとは限らず、トーチをチ力を受けても変形することはないが、液体となった

傾けてもプラズマ気流の作用で軸方向に発生しようと先端部の溶滴は電磁ピンチ力の作用で断面が減少し、する傾向がある。このようなアークの直進性を“アー

溶滴にはくびれが発生してワイヤ端から離脱する。な

クの硬直性”という。なお電磁ピンチ力は電流値に大おアークには、冷却作用を受けると断面を収縮させ、きく依存し、電流値が小さくなるとその力は低下して表面積を減少させることによって熱損失を抑制しよう

プラズマ気流も弱くなるため、小電流域でのアークはとする作用もあり、この作用は“熱的ピンチ効果”と硬直性が弱まり不安定でふらつきやすくなる。

呼ばれる。

溶接電流によって発生した磁界や母材の残留磁気がアーク柱を流れる電流に対して著しく非対称に作用す
ると、その電磁力によってアークは偏向する。このようなアークの偏向現象を“アークの磁気吹き”といい、典型的な例を図 2.10 に示す。
（a）は母材の中央部と端部とで磁界の形成形態が異なることによって生じる現象である。磁界を形成する磁束は鋼板中に比べて大気中の方が通りにくいため、アークが母材端部に近づ
くと非対称な磁界が形成されてアークが偏向する。
（b）は溶接線近傍に断面積の大きい鋼ブロックなどが存在する場合に発生しやすい現象で、鋼ブロック側に磁束が吸い寄せられて非対称な磁界が形成されるこ
図 2.8

電磁ピンチ力とが原因で発生する。（c）は母材側ケーブルの接続位置に起因したもので、溶接電流の通電によって形成さアーク溶接では、その周囲に溶接電流による磁界がれる電流ループの影響によって生じる現象である。溶形成され、図 2.9 に示すように、フレミング左手の法

接電流のループによって形成される磁界の強さ（磁則に従う電磁力が発生する。またアークの電流路は電場）は、ループの外側より内側の方で強くなるため、極から母材に向かって拡がるため、電流密度の大きい

磁場の弱い方すなわち電流ループの外側へアークが偏電極近傍での電磁ピンチ力は、電流密度が小さい母材向する。

近傍でのそれよりも大きく、アーク柱内部の圧力は母

磁気吹きは磁性材料の直流溶接で発生しやすい現象

材表面より電極近傍の方が高くなる。このような電磁であり、極性が頻繁に変化する交流溶接や非磁性材料

力と圧力の差は、シールドガスの一部をアーク柱内にの直流溶接などで発生することは比較的少ない。磁気

引き込み、“プラズマ気流”と呼ばれる電極から母材吹きの防止対策としては、母材へのケーブル接続位置に向かう高速のガス気流を発生させる。

図 2.9

プラズマ気流とアークの硬直性

図 2.10磁気吹き

アーク溶接技術発展の系統化調査

397

や接続方法を工夫する、母材やジグの脱磁処理を実施

融することができなくなる。また溶接電流とアーク電するなどが基本的な対処方法であるが、現実的には試圧を一定にして溶接速度を速くすると、単位長さ当た

行錯誤の繰返しとなることが多い。

りの入熱量が減少するためビード幅と溶込み深さはともに減少する。

2.2.2

母材の溶融

アーク溶接の溶融池には、図 2.11 に示すような力が作用して溶融池金属の流れを支配する。すなわち溶融池内には、プラズマ気流によって生じる対流、溶融
池表面上の温度勾配に起因した表面張力対流、溶融池内を流れる電流によって生じる電磁対流および溶融池
内の温度差によって生じる熱対流の 4 種類がある。な
お表面張力対流は、母材中に含まれる微量元素の影響を受けてその流れの方向が逆転することが知られている。表面張力は、通常（不純物濃度が低い場合）、温度が高くなるほど低下するため、表面張力によって生じる溶融池金属の対流は高温の溶融池中央部から低温の 周 辺 部 へ 向 かう方向に形成される。しか し 酸 素

図 2.12

 込みにおよぼす溶接条件の影響（ティグ溶
溶
接の場合）（O）や硫黄（S）などの不純物濃度が高くなると、温溶接ビードの形成におよぼす溶接電流と溶接速度の度が高くなるほど表面張力が増大して、対流の方向は

関係は、一般に図 2.13 のようである。溶接電流が小溶融池周辺部から中央部に向かう方向へと変化する。

さく溶接速度が速い小電流 / 高速域では、入熱が不足

これら 4 種類の対流が複合され、中央部から周辺部

して母材に十分な入熱が付与されないため溶込み不足

へ向かう溶融金属の流れが形成されると、溶込みは幅が生じる。反対に溶接電流が大きく溶接速度が遅い大が広く浅いものとなる。反対に周辺部から中央部に向電流 / 低速域では、母材に過大な熱が加えられて溶接

かう方向の流れが形成されると、幅が狭く深い溶込み

金属の溶落ちや薄板では母材の穴あきが発生する。まとなる。

た溶接電流が大きく溶接速度も速い大電流 / 高速域では、アークによる母材の掘り下げ作用が強くなるため、母材の溶融幅がビード幅より広くなって、アンダーカットやハンピングが発生しやすくなる。溶融池
金属は一旦溶融池の後方へ押しやられた後、逆流して溶融池前方に戻される。しかし溶接速度が速くなると、溶融池は後方へ長く伸びて形成され、十分な溶融池金属が前方まで戻りきる前に後方で凝固して、溶融池前方でのビードを形成する溶融金属量が不足するためである。
図 2.11

母材の溶融形態

溶接ビード形成におよぼす溶接条件（溶接電流、アーク電圧および溶接速度）の影響を、溶加材を添加しないティグ溶接の例で示すと図 2.12 のようである。
アーク電圧（アーク長）と溶接速度を一定にして、溶接電流を増加させると母材への入熱が増加して、ビード幅と溶込み深さが増大する。溶接電流と溶接速度を一定にして、アーク電圧を高くするとビード幅が広くなって溶込み深さは減少する。しかし所定値以上にアーク電圧を高くすると、母材への入熱が過度に分散してビード幅と溶込み深さはともに減少し、母材を溶

398

国立科学博物館技術の系統化調査報告

Vol.23 2016. March

図 2.13ビード形成におよぼす溶接条件の影響

アーク溶接は図 2.14 に示すような種々の溶接姿勢

に適用されるが、そのビード形成や溶接作業性は溶接

2.2.3

溶滴の移行形態

姿勢によって大きく異なる。下向溶接では重力による溶極式溶接では溶滴が電極先端部から離脱して溶融

溶融池金属の垂れ落ちを考慮する必要がないため、大池へ移行するが、その形態は溶接法、溶接条件あるいきい溶融池が形成される高能率な溶接も可能である。

はシールドガスの種類などによって異なる。例えば

立向上進溶接では、重力の影響を受けて溶融池金属がIIW（国際溶接学会）では、溶滴の移行形態をその大溶融池後方に垂れ下がり、溶込みは深くビードは凸ときさ、形状および形態によって図 2.16 のように分類なりやすい。立向下進溶接では、溶融池金属の垂れ下している。

がりを防ぎ、溶融池金属の垂れ落ちが生じないようにしなければならない。ビードは扁平で溶込みが浅く、
裏波ビードの表面は凹形になりやすい。上向溶接では、表面張力で溶融池金属を保持してビードを形成しなければならない。溶融池が大きくなり過ぎると重力が表面張力より大きくなって溶融池金属の落下が生じる。溶込みは浅くビードはやや凸形で、裏波ビードは
立向下進溶接と同様に凹形となりやすい。横向溶接では溶融池金属の上部が垂れ下がり、ビードの上端部が凹、下端部が凸のビード形状（ハンギングビード）と

図 2.16

なりやすいため、下向溶接のように大きい溶融池を形成することはできない。

溶滴移行モードのＩＩＷ分類

ドロップ移行はワイヤ径より大きい径の溶滴がワイ
ヤ端から離脱する移行形態、反発移行は大塊となった溶滴がワイヤ方向へ押し上げられて不規則な挙動を呈しながらワイヤ端から離脱する移行形態であり、両者を包含してグロビュール移行という。
プロジェクト移行はワイヤ径とほぼ等しい径の溶滴がワイヤ端から離脱する移行形態、ストリーミング移行は先鋭化したワイヤ端からワイヤ径より小さい径の溶滴が離脱する移行形態、そしてローテーティングス
プレー移行は比較的長く伸びたワイヤ先端部の溶融金属が回転しながら小粒の溶滴を離脱する移行形態で、

図 2.14

溶接姿勢の影響

これらを包含してスプレー移行という。
また、爆発移行は内包されたガスが膨張して溶滴をなお下向き溶接であっても溶接線が傾斜している場破裂させる被覆アーク溶接で生じやすい移行形態、短合には、アーク力および重力の影響を受けて、図 2.15

絡移行は 1 秒間に数十回以上の短絡とアークを交互にに示すように、上り坂溶接では立向上進溶接に近い特繰り返す移行形態、壁面移行は溶融したフラックスで性となって凸ビードになりやすく、下り坂溶接では立形成される空洞壁面に沿って移行するサブマージアー

向下進溶接に近い特性となって溶融池の先行が生じやク溶接での移行形態の 1 つである。

すくなる。

溶極式ガスシールドアーク溶接でのアークおよび溶滴の挙動は、シールドガスの種類によって大きく異なる。その詳細については、後述する 3.6.2 項で述べる。

2.3 主なアーク溶接法の原理と特徴
2.3.1

被覆アーク溶接

被覆アーク溶接は、図 2.17 に示すように、金属心線に被覆剤（フラックス）を塗布した被覆アーク溶接
図 2.15傾斜のある溶接

棒を電極としてアークを発生させる溶接法である。溶アーク溶接技術発展の系統化調査399

接棒と被溶接材（母材）との間に発生させたアークは、である。すなわち、被覆アーク溶接棒の心線とフラッ

その熱で溶接棒と母材を溶融する。溶接棒に塗布されクスを分離させて、自動溶接を可能にした溶接法といたフラックスは、溶融されてガスを発生し、溶融金属える。ワイヤには、通常、直径 3.2~6.4mm 程度の太を大気から保護する。また同時に溶融スラグを形成

径ワイヤを用い、数百 ~ 千数百 A 程度の大電流を通し、その溶融スラグは溶融金属との間で冶金反応を行電することによって、高溶着・高能率な溶接を行うこうとともに凝固時のビード形状を整形する。

とができ、溶込みの深い溶接ビードが得られる。

図 2.18
図 2.17被覆アーク溶接

被覆アーク溶接は簡便な溶接法で適用範囲も広いこ

サブマージアーク溶接には次のような長所がある。
①太径ワイヤによる大電流溶接が可能で、溶着速度が極めて大きい。

とから、炭素鋼や合金鋼などの鉄鋼材料を始めとして、ニッケル合金や銅合金などの非鉄金属材料の溶接②小断面開先で溶込みの深い溶接ができ、能率的である。

にも広く適用されている。溶接は、一般に、溶接作業
者が溶接棒ホルダを手動で運棒操作して溶接を行う③アークはフラックス中で発生するため、アーク
光に対する遮光は不要である。

が、傾斜したスライドバーに取り付けられた溶接棒ホ
ルダが、溶接棒の溶融につれて自重で下降して自動溶④スパッタや溶接ヒューム（気化した金属が急冷
却凝縮して生成する 0.1～数 μm の固体粒子）

接する“グラビティ溶接”と呼ばれる方法もある。

の発生が少ない。

被覆アーク溶接には次のような長所がある。
①簡便な機器で信頼度の高い溶接が手軽に行え⑤風の影響をほとんど受けない。
⑥作業者の技量によらず、安定したビード形状とる。

均質な継手品質が得られる。

②溶接設備費は安価である。
③グラビティ溶接機などの簡易溶接装置を 1 人で数台使用すれば、溶接能率の向上が可能であ

一方、短所としては次のようなものがある。
①溶接姿勢は下向、水平および横向きに限られる。

る。
一方、短所としては次のようなものがある。

②継手形状は直線またはそれに近い形状あるいは曲率の大きい曲線などに限定される。

①溶接の出来栄えが溶接作業者の技量によって大③フラックスの供給・回収やスラグの剥離が必要

きく左右される。

となる。

②マグ溶接に比べ溶着速度が遅く、溶接能率が劣④溶接入熱が過大になると、熱影響部の軟化やぜる。

い化を生じることがある。

③溶接棒交換による溶接の中断が多く、長尺の連

サブマージアーク溶接は 1950 年頃わが国に導入さ続溶接ができない。
わが国での被覆アーク溶接の適用比率は、マグ溶

400

サブマージアーク溶接れ、高能率な溶接法として、主に造船、橋梁、建築分

接・ミグ溶接の普及に伴い減少している。

野や大径鋼管の製造に適用されている。

2.3.2

2.3.3

サブマージアーク溶接

ティグ（Tungsten Inert Gas）溶接

サブマージアーク溶接は、図 2.18 に示すように、

ティグ溶接は、図 2.19 に示すように、高融点金属

散布した粒状フラックス中にワイヤを自動送給し、ワであるタングステンまたはタングステン合金を非溶極

イヤと母材との間にアークを発生させて溶接する方法

式電極として、母材との間にアークを発生させて溶接

国立科学博物館技術の系統化調査報告

Vol.23 2016. March

する方法である。炭素鋼・低合金鋼・ステンレス鋼・には適さない。

ニッケル合金・銅合金・アルミニウム合金・チタン合③手動溶接での溶加棒添加が必要な場合、トーチ

金・マグネシウム合金など、ほとんどの金属に幅広く

操作と溶加棒添加動作を左右それぞれの手で、適用できる。また他の溶接法に比べ溶接金属の清浄度

個別に行わなければならず、作業者にはかなりが高く、じん性・延性・耐食性に優れるなどの特長をの熟練と技量が要求される。

もつ。

④風の影響を受けやすいため、状況に応じた防風対策が必要になる。
⑤アルゴンやタングステン電極は比較的高価で、溶接経費がやや高くなる。
2.3.4‌マ グ（Metal Active Gas）・ ミ グ（Metal
Inert Gas）溶接

マグ溶接およびミグ溶接は、図 2.20 に示すように、自動送給される細径ワイヤ（直径 0.8～1.6mm 程度）と母材との間にアークを発生させて溶接する方法である。ワイヤはアークを発生する電極としての役割を果
図 2.19ティグ（TIG）溶接

たすとともに、それ自体が溶融して母材の溶融部とともに溶融池を形成する。アークと溶融池はシールドガ

適 用 で き る シ ー ル ド ガ ス は、Ar、He ま た はスによって大気から保護される。

Ar+He などの不活性ガスあるいは Ar と H2 の混合ガスなどに限定され、酸化性ガス（活性ガス）は使用できない。タングステンは融点が三千数百℃の高融点金属であるが、酸化すると千数百℃程度まで融点（昇華点）が急激に低下するためである。
溶着金属が必要な場合には、溶加材（棒またはワイヤ）を別途添加しなければならない。しかしこのこと
は、溶接入熱と溶着量をそれぞれ独立に制御できることを意味し、全姿勢溶接や初層裏波溶接などを比較的容易に行うことができる。
ティグ溶接には次のような長所がある。

図 2.20

マグ・ミグ溶接①酸化のない美麗なビード外観および高品質・高性能の溶接継手が得られる。
②小電流から大電流までの広範囲な電流域で安定なアーク状態が得られる。

マグ溶接とミグ溶接はシールドガスの種類で区別され、CO2 あるいは Ar+CO2 混合ガスなどの活性ガス（酸素を含む酸化性ガス）をシールドガスとして用い③母材への入熱と溶着量をそれぞれ独立に設定・るものを“マグ溶接”、Ar などの不活性ガスをシール制御でき、溶接姿勢や継手形状の制約が少な

ドガスとするものを“ミグ溶接”という。なお CO2い。

のみをシールドガスに用いる溶接法は“炭酸ガスアー④溶融池の挙動は穏やかで安定しているため、その挙動を明瞭に観察できる。
⑤溶接ヒュームの発生が少なく、作業環境が良好である。
⑥スパッタやスラグの発生はほとんどなく、溶接後の仕上げ作業が不要である。
一方、短所としては次のようなものがある。
①溶接速度が一般に遅く、作業能率が劣る。
②溶込みは比較的浅く、深い溶込みが必要な溶接

ク溶接”と呼ばれ、マグ溶接とは区別されることもあるが、炭酸ガスアーク溶接はマグ溶接の一種である。
また Ar に微量の O2 または CO2 を添加した混合ガス（Ar+ 数 %O2・Ar+ 数 %CO2）を用いる場合、慣例的にミグ溶接として取り扱われることもあるが、これらのガスも活性ガスであるため、マグ溶接に分類される。
マグ溶接およびミグ溶接には次のような長所がある。

アーク溶接技術発展の系統化調査

401

①細径ワイヤに比較的大電流を通電する高電流密るベル形の形状を呈するが、プラズマアークは集中性度の溶接法であるため、溶着速度が速く、深いが向上して拡がりが少ないくさび形の形状となる。

溶込みを得ることができる高能率な溶接法である。
②ワイヤが機械的に連続送給されるため、連続溶接が可能である。
③簡便な装置で半自動・自動溶接が行え、ロボッ
ト溶接にも適する。
④ソリッドワイヤを用いると、溶接金属中の拡散性水素量が少なく、低温割れ感受性が低い。
⑤アークや溶融池の状況を目視観察できる。
⑥溶接姿勢の制約を受けることが少なく、種々の溶接姿勢に適用できる。
一方、短所としては次のようなものがある。
① CO2 のみをシールドガスに用いると、中・大電流域でのスパッタが多くなる。
②横風によるシールド性劣化があるため、屋外作業などでは防風対策が必要である。
③ 被覆アーク溶接に比べトーチが重く長さの制約もあるため、作業範囲が制約される。
④アーク光の強度は被覆アーク溶接より強く、作業者に与える負荷が大きい。
⑤磁気吹き現象が生じやすく、アークが乱れる場

図 2.21

ティグ溶接とプラズマ溶接の比較

プラズマアークの発生方式には図 2.22 に示す 2 つの方式がある。（a）は“移行式プラズマ”と呼ばれ、タングステン電極とノズル電極との間に高周波高電圧
で小電流のパイロットアークを起動し、このパイロッ
トアークを介して、タングステン電極と母材との間にプラズマアークを発生させる。溶接では通常この移行式プラズマを用いる。
（b）は“非移行式プラズマ”と呼ばれ、タングステン電極とノズル電極との間にプラズマアークを発生させる方式である。母材への通電合がある。
マグ溶接では、溶滴が短絡移行やグロビュール移行が不要で、非導電材料への適用も可能であるが、熱効する条件で溶接を行うことが多く、ワイヤ先端に形成率が悪くノズル電極の熱負担も大きいため、溶接に用された溶滴が頻繁に溶融池へ短絡する。短絡を解放しいることは少ない。表面改質などを行う溶射にはこのてアークを再生するためには大電流の通電が必要であ

非移行式プラズマが用いられ、プラズマジェットと呼り、ヒューズの溶断と同様に、その通電によって溶滴ばれることもある。

や溶融池金属の一部が周囲に飛散してスパッタとなる。スパッタは母材やトーチのノズルなどへ比較的強固に付着して作業性やビード外観を損ねるため、その抑制や低減がマグ溶接では重要な課題となる。
2.3.5

その他のアーク溶接（1）プラズマアーク溶接
プラズマアーク溶接は、ノズル電極による熱的ピンチ効果を利用して得られる細く絞られたプラズマアー
クを熱源とする溶接法である。その原理をティグ溶接

図 2.22

プラズマアークの発生機構と比較して図 2.21 に示す。プラズマアーク溶接では、ノズル電極に設けた直径 1～3mm 程度の小径穴を通402（2）セルフシールドアーク溶接

して、タングステン電極と母材との間にアークを発生

セルフシールドアーク溶接は、図 2.23 に示すようさせる。一般に、プラズマアークを発生させるためのに、自動送給されるフラックス入りワイヤを電極とし作動（プラズマ）ガスには Ar を、溶融金属を大気かて、シールドガスを流さずに大気中で自動または半自ら保護するシールドガスには Ar または Ar+H2 の混動溶接する方法である。ワイヤに内包されたフラック

合ガスを用いる。ティグアークは母材に向かって拡がスはアーク熱で溶融され、ガスを発生してアークおよ

国立科学博物館技術の系統化調査報告

Vol.23 2016. Marchび溶融金属を大気から保護するとともに、溶融金属をある。図 2.24 に示すように、溶接部の表裏面を水冷

強力に脱酸および脱窒する。

銅当て金で挟み、ワイヤと溶融池との間にアークを発生させ、トーチとは別系統でシールドガスを供給して溶接する。溶融池を銅当て金で保持して凝固させ、溶接の進行とともに銅当て金を移動させて溶接ビードを形成する。

図 2.23

セルフシールドアーク溶接
図 2.24

エレクトロガスアーク溶接

シールドガスによる大気からの遮蔽がないため、ワ
イヤ先端に形成される溶滴は直接大気にさらされるこ

シールドガスには CO2 を用いることが多いが、場とが多く、大気中の酸素や窒素を多量に吸収しやす合によっては Ar+CO2、Ar+O2、Ar あるいは Ar+He

い。そのためフラックスには合金剤、アーク安定剤なも用いられる。溶接ワイヤには細径のフラックス入り

らびにスラグ形成剤などの他に、大気の侵入軽減を目

ワイヤまたはソリッドワイヤを用いるが、通常はスラ的としたガス発生剤、侵入した酸素や窒素を除去・固グを形成して優れたビード外観が得られるフラックス定するための脱酸および脱窒剤が含まれている。

入りワイヤを使用することが多い。溶接電源には直流

セルフシールドアーク溶接には独特の施工要領があり、ワイヤ突出し長さは長め（30～50mm 程度）にし、アーク長は極力短くしてシールド性を十分確保する。
また後戻りスタート法によってアーク起動部で発生しやすい溶接欠陥を再溶融するなどの操作も行う。
セルフシールドアーク溶接には次のような長所がある。

定電圧特性電源が多用されているが、直流定電流（垂下）特性電源が用いられることもある。
エレクトロガスアーク溶接には次のような長所がある。
①大電流を使用するため溶着速度が大きく、高能率な溶接ができる。
② 1 パス溶接施工が基本であり、角変形が小さ①シールドガスを必要としない。
②風の影響を受けにくい。
③トーチは軽量で操作性が良い。
一方、短所としては次のようなものがある。
①溶接ヒュームの発生量が多い。
②溶込みが浅い。
③継手の機械的性質や耐気孔性は他の溶接法に比べて多少劣る。

い。
③開先精度に対する裕度が比較的大きい。
一方、短所としては次のようなものがある。
①溶接姿勢は立向に限られる。
②溶接入熱が大きく継手の軟化やぜい化を生じやすい。
③溶接を中断すると修復に時間を要する。
エレクトロガスアーク溶接は 1 パス溶接が基本で、セルフシールドアーク溶接は現場溶接作業に適した

その適用板厚は通常 10～35mm 程度である。しかし、溶接法であるため、建築鉄骨、鉄塔、海洋構造物ある

固定式の銅または固形フラックスを裏面の当て板に用いは鋼管杭などの現地溶接に適用されている。

い、電極（トーチ）揺動や 2 電極溶接を採用して、より厚板にも適用できる手法が開発され、船の側外板・（3）エレクトロガスアーク溶接
エレクトロガスアーク溶接は、立向姿勢で厚板を 1

貯槽タンク・圧力容器・橋梁などの立向突合せ継手の溶接に適用されている。

パス溶接する高能率な自動ガスシールドアーク溶接でアーク溶接技術発展の系統化調査403

（4）アークスタッド溶接た後、特殊な溶接ガン（スタッド溶接ガン）を使用しアークスタッド溶接は、図 2.25 に示すように、ボて、スタッドと母材との間でアークを発生させる。

ルト、丸棒、鉄筋またはそれと同様な部品（スタッド）

アーク発生から所定の時間が経過して、スタッドの先そのものを電極として、母材との間にアークを発生さ端部が十分に加熱された状態になると、その先端部をせ、電極としたスタッドを母材上に植えつけるように

電磁力やスプリング力などを利用して母材に押し付けして溶接する方法である。

て溶接部を形成する。
フェルールの内部にはシールド補助剤も兼ねる導電性物質が充填されており、これを介して通電することによってスタッドの端面全体にアークが発生する。その結果、溶接部はスタッドの全端面にわたって形成され、周辺部にはフラッシュと呼ばれるバリが発生する。
アークスタッド溶接は、建築鉄骨の梁や床板、橋梁の床板、海洋構造物など広範囲な産業分野で適用されている。なお、船舶の断熱材・防水材、車両のバン
パー・計器・内装材あるいは配電盤・家電製品フレー

図 2.25

アークスタッド溶接

ムなどで使用される細径の取付けボルトの溶接には、コンデンサ放電式（CD 式）スタッド溶接が用いられ、耐熱性磁器で外周部を覆われた補助材（フェルール
またはカートリッジ）をスタッドの先端部に取り付け

404

国立科学博物館技術の系統化調査報告

Vol.23 2016. March

このスタッド溶接の加熱方式はアークスタッド溶接と
は異なる。

本書は、
「国立科学博物館

技術の系統化調査報告《第 23 集》」に掲載されているものです。

本書の著作権は、独立行政法人 国立科学博物館が有します。